Braun: Deformationsströme untl magnetische Eigenschaften. 975 



war mir dies um so auffallender, als Nickel im Übrigen, wie erwcälint, 

 thermoelektriscli nicht selir homogen ist. 



13. In meiner ersten Abhandlung habe ich angeführt, dass der 

 Widerstand einer Nickelsjjirale diu'ch Ausziehen wächst. Für die 

 geringfügigen Änderungen , welche die einzelnen Volumelemente durch 

 die elastische Deformation dabei erleiden, ist die Zunahme auflallend 

 gross. In eircular-magnetisirtem Eisen (selbst wenn es seinen Magne- 

 tismus dabei sehr stark ändert) habe ich Widerstandsänderungen mit 

 den verhältnissmässig rohen Beobachtungsmitteln, welche bei Nickel 

 schon ausreichen, nicht nachweisen können. Sie sind auch dort 

 wahrscheinlich vorhanden aber jedenfalls viel kleiner. 



14. Die im vorstehenden Aufsatz beschriebenen Versuche geben 

 keine Erklärung der an Nickel gefundenen Erscheinungen. Sie beweisen 

 aber, dass dieselben aus keiner wohlbekannten elektromagnetischen 

 Wirkung abgeleitet werden können; eine Anzahl weiterer Beweise 

 tiir dieselbe Sache habe ich bei Seite gelassen, da die angeführten 

 ausreichen dürften. — Man wird daher einstweilen die Fähigkeit, 

 Deformationsströme u. s. w. zu liefern, als eine neue Eigenschaft, 

 wenigstens des Nickels, wahrscheinlich magnetischer Stoife überhaupt, 

 betrachten müssen. Meiner Auffassung nach liegt die Sache so. 

 Mechanische Kräfte, wie sie beim Durchpressen durch einen Draht- 

 zug entstehen, versetzen Nickel in einen Zustand, der es zur Erzeu- 

 gung von Deformations- und Erwärmungsströmen geeignet macht. 

 Dieselbe Eigenschaft erhält es durch die « moleculare Umlagerung « , 

 welche der Magnetismus bewirkt. In Nickel haben wir die neue 

 Erscheinung relativ rein vor ims. Circulare Magnetisirung . -welche 

 bis zu einem gewissen Grade ähnliche Wirkungen liefern kann, ist 

 entweder überhaupt nicht vorhanden oder so wenig störend, dass 

 sie die Haupterscheinung nicht verdeckt. Anders in Eisen. Hier 

 ist gerade die circulare Magnetisirung sehr störend. Die vorstehende 

 Arbeit gibt aber Mittel an die Hand, die Deformationsströme von 

 den durch circulare Magnetisirung hervorgerufenen Inductionswirkungen 

 zu trennen. 



Da die Erscheinungen offenbar mit der Eigenschaft der Stoffe, 

 starke magnetische Erregungen anzunehmen, in engem Zusammenhang 

 stehen, so kommen wir vielleiclit umgekehrt von den Deformations- 

 strömen aus einem Aufschlüsse darüber näher: worin die bei einzelnen 

 Körpern so räthselhaft stark hervortretende Fähigkeit, magnetisch 

 polarisirbar zu sein, eigentlich bestehen mag. 



